-16- 



Mineralogie. 



2. Bei der Schmelzung muß das Schmelzgut sehr allmählich in fein- 

 gepulvertem Zustande in dünnen Schichten während des Schmelzprozesses 

 zugeführt werden, bei dem die Flamme von oben her auf die in dünnen 

 Schichten langsam anwachsende Masse wirkt. 



3. Es ist zu bewirken, daß die geschmolzene Masse eine möglichst 

 geringe Berührungsfläche mit ihrer Unterlage habe, wodurch die Zahl der 

 Risse und Sprünge beim Erstarren möglichst verringert wird. 



Verf. beschreibt sodann den Apparat, den er zu diesem Zweck kon- 

 struiert hat und erläutert ihn ausführlich durch Zeichnungen. Die Er- 

 hitzung geschieht durch eine Leuchtgasflamme im Sauerstoffstrom. Bezüglich 

 der Einzelheiten muß auf den Text verwiesen werden. Zum Schmelzen 

 wird am besten gefälltes und geglühtes Aluminiumoxyd benutzt. Um eine 

 möglichst gleichmäßige Mischung zu erzielen, wird schon der Lösung die 

 für eine schöne rote Rubinfarbe nötige Menge einer Chromverbindung bei- 

 gefügt, so daß A1 2 3 und Cr 2 3 gleichzeitig ausfallen. Zur Erzielung 

 einer tadellosen Färbung und zur Vermeidung namentlich der beim Rubin 

 wenig beliebten, ins Orange spielenden Nuancen, wie sie namentlich bei 

 den siamesischen Rubinen vorkommen, ist es erforderlich, die Tonerde so 

 rein als irgend möglich anzuwenden. Man muß also die Alaunlösung, aus 

 der das Aluminiumoxyd ausgefällt werden soll , erst so vollkommen wie 

 möglich reinigen, wozu Verf. den geeigneten Weg angibt. Das Produkt, 

 das schließlich der Schmelzung unterworfen wird, enthält am besten etwa 

 2i °/ Cr 2 3 . Der Schmelzprozeß selbst in dem erwähnten Apparat wird 

 eingehend beschrieben. 



Das Endprodukt des Prozesses stimmt in seinen Eigenschaften ganz 

 mit dem natürlichen Rubin überein. Die Zusammensetzung ist selbst- 

 verständlich dieselbe und auch in der Färbung ist kein Unterschied zu 

 bemerken. Sie ist von dem Gehalt an Cr 2 3 abhängig, so daß man alle 

 Töne vom farblosen bis zum schönsten Rot herstellen kann. Sie wird beim 

 Erhitzen dunkelgrün und nachher wieder rot wie zu Anfang, wie beim 

 orientalischen Rubin. 



Die Kristallisation ist nach Wyrouboff dieselbe wie beim Rubin 

 und die beim Schmelzen vielfach entstehenden eiförmigen Körper bilden ein 

 einziges Individuum. In einer dünnen Platte war die eine optische Achse 

 genau senkrecht zur Plattenfläche. (Wyrouboff konstatiert bei dieser 

 Gelegenheit das allgemein gültige Gesetz, daß bei solchen Schmelzflüssen 

 die Achse der größten Symmetrie stets auf der Erstarrungsfläche senkrecht 

 steht.) Optische Anomalien sind sehr gewöhnlich, alles wie beim natür- 

 lichen Rubin, mit dem auch das spezifische Gewicht, G. = 4,01 überein- 

 stimmt. Man hat es also in der Tat mit durch Schmelzen erhaltenen 

 echten Rubinen zu tun. Man kann aber doch selten vollkommen reine 

 geschliffene Steine von mehr als \ Karat daraus erhalten, und zwar sind 

 dies namentlich die schon erwähnten eiförmigen Partien , die sich an der 

 Oberfläche der Schmelzmasse bilden. Diese selbst ist in der Hauptsache 

 trübe durch Blasen und Sprünge. Die meist nur u. d. M. sichtbaren Blasen 

 sind vielfach zonenförmig angeordnet, auch bemerkt man nicht selten 



